﻿- 14 — 



bildung folgen, nur b coPbc (010) scheinbare Symmetrieebene bleibt oder 

 dass die Pyramide A. 2P4 (142) nach der scheinbar einzigen Symmetrie- 

 ebene a ooPoc (100) in 2 Hemipyramiden von verschiedener Ausbildung 

 zerfällt, woran dann die Brachydomen (als Hemidomen) nur an einer 

 Seite auftreten. Die Annahme von weniger als 3 Symmetrieebenen wird 

 aber nicht durch das optische Verhalten gerechtfertigt. 



Die Formenähnlichkeit mit Topas wurde am auffallendsten an einem 

 kleinen Krystall, welcher nur die Flächen m, 1, d (vorherrschend), X zeigte, 

 beobachtet. 



Die Ebene der optischen Axen ist die Basis; die erste Mittellinie für 

 die rothen , gelben und grünen Lichtstrahlen // b , für die blauen // a. 

 Doppelbrechung schwach, für alle Strahlen negativ, // b. 



Die Axenwinkel konnten nur in Öl gemessen werden. 



['.Wahre inn. Axeuwinkel 

 Platte //ooPnb(OlO) //ocPöü(lOO) | ! zu S als Mittellinie. 



HlNTZE B. u. D. J HlNTZE B. u. D. !! HlNTZE 

 2H a Roth(Li) 101° 1' I 100° 33' 105° 56' 106° 35' 2V a 88° 4' 87° 37' 



Gelb (Na) 101° 46' 101° 30' 105° 38' j 105° 36' Sj 88° 29' 88° 23' 



Grün (Tl) 102" 48' - 1 104° 44' ^ — j: 89° 14' — 



2H 0 Blau (Cu-Lösg.) 104° 18' | 104° 36' j 103° 15' \ 102° 13' ||2V o 90°24' 90° 56' 

 Als Brechungsquotienten des Danburit wurden berechnet: 



I Brechungs- 

 exponent 



tt rj t \ tt d. angew. 



HlNTZE. B. U.D. HlNTZE. Oles. 



Pioth a 1,6258 

 Gelb a 1,6317 

 Grün a 1,6356 



ß 1,6283 1,634 ß 1,6303 j y 1,6331 

 ß 1,6342 1,637 ß 1,6337 y 1,6363 



1,4664 

 1,4696 

 1,4724 



ß 1,6383 — ß 1,6366 j y 1,6393 

 Die chemische Untersuchung lieferte folgende Resultate (der Voll- 

 ständigkeit halber wurden die Analysen der amerikanischen Danburite 

 beigefügt, a. Analyse von E. Ludwig, b. von Schraüf, c. von Bodewig, 

 d. von W. J. Comstock [Z. f. Krystallogr. V. p. 189], e. von Smith und 

 Brush [Danburit von Danbury, Amer. Journ. (2) 16. 365. 1853. Z. f. 

 Krystallogr. V. p. 189]): 



Mittel v. 

 I. II. c 



Si0 2 28.52 48.92 48.77 48.55 48.66 48.23 

 B 2 0 3 28.77 26.88 1 27.92 28.26 28.09 26.93 



0.08 2 



Fe^O; x - u> w "" 0.23 



Mn 2 0 3 

 CaO 

 MeO 



a. 



b. 



I. c. 



II. c. 



28.52 



48.92 



48.77 



48.55 



28.77 



26.88 1 



27.92 



28.26 



= 1 



1.87 



0.34 



0.28 



23.03 



21.97 



22.92 



22 87 



0.30 











0.36 







0.47 



22.90 23.24 

 - 0.63 



e. 



f. 



48.15 



48.78 



27.15 



28.46 



0.30 





0.56 





22.37 



22.76 



0.40 





0.50 





Sa. 100.62 100.00 99.95 99.96 99.96 99.50 99.43 100 



Spec. Gew. 2.986 2.986-3.021 



1 Durch Verlust. 



2 Fe 2 0 3 - u. A1 2 0 3 aus beiden Analysen vereinigt und dann die 



A1 2 0 3 bestimmt. 



